( '99) 

 lui faisant remarquer l'intrt que pourraient prendre cette question nos 

 cultivateurs de l'Algrie. 



l/introduction directe, convenablement dirige, d'une filasse neuve 

 dans la pte du papier, pourrait avoir l'avantage de compenser, par sa rsis- 

 tance, la dsagrgation gnralement trop avance des chiffons, et surtout 

 de ceux qui proviennent des tissus de coton. 



En effet, trois conditions dfavorables concourent diminuer la tna- 

 cit du papier, en France comme en Angleterre : i un blanchiment parfois 

 trop nergique au chlore gaziforme, et l'excs de cet agent qui reste inter- 

 pos; 2 une division mcanique pousse trop loin,, et nuisant au feutrage 

 des filaments devenus trop courts; 3 le collage au rsinate d'alumine ml 

 d'amidon, qui dpose entre les fibres une matire granuleuse dpourvue de 

 liant et de flexibilit. 



>' Ces trois conditions pourraient probablement tre utilement modifies 

 par le mlange des fibres du bananier, susceptibles de mieux rsister aux 

 agents chimiques et au frottement des lames dans les piles; ces fibres don- 

 nant, comme celles du lin et du chanvre crus, un papier moins permable 

 l'encre, permettraient peut-tre de diminuer les doses du prcipit rsi- 

 neux. On doit donc louer l'auteur de la persvrance qu'il a mise dans ses 

 efforts pour rsoudre un problme aussi digne d'intrt. 



" Toute la question souleve par ses recherches repose aujourd'hui sur 

 le prix de revient, car les expriences faites par de trs-habiles fabricants, 

 MM. Gasnier, d'charcon, et Gratiot, d'Essonne, n'ont laiss aucun doute 

 dans leur esprit sur la qualit du papier que l'on pourrait obtenir en intro- 

 duisant les fibres du bananier dans certaines ptes. 



Nous avons vu oprer, dans la papeterie d'Essonne, sur i ooo kilo- 

 grammes de filasse brute. M. Gratiot, le directeur de cet tablissement, 

 voulant prparer rapidement une pte blanchie fond et sans y mlanger 

 d'autres matires premires, a pu obtenir directement le papier blanc dont 

 nous mettons un chantillon sous les yeux de nos confrres; mais ces cir- 

 constances ont occasionn un dchet trop fort et une altration notable. 



> Les I ooo kilogrammes de filasse brute humide ont donn a5o kilo- 

 grammes de papier blanc non coll artificiellement, mais dou naturelle- 

 ment d'une impermabilit suffisante, en raison de la qualit des fibres 

 neuves de bananier employes dans sa confection. 



Un essai prcdent avait produit, sous des influences moins dfavo- 

 rables, 5o de papier pour loo de filasse; enfin M. Gasnier, prcdemment 

 encore, avait obtenu, en mnageant beaucoup les ractifs, jusqu' 89 de 



27.. 



